254 



schünen Contrast zu dem noch untersetzten schneeweifsen Chlor- 

 silbcr darbietet*). 



Niemals ist die Farbe des veränderten Niederschlags das 

 reine Weifs der kleinen Krystalle, die sich aus einer concentrir- 

 ten Silberlösung abscheiden, sondern es ist ein weifsliches oder 

 gelbliches, mehr oder weniger dunkles Grau, und eben so wenig 

 zeigt sich darin etwas Krystallinisches. Durch beide Kigenschaf- 

 ten unterscheidet sich dieser metamorphosirte Niederschlag we- 

 sentlich von dem, der gleich anfangs in einer verdünnten Lösung 

 rein weifs auftritt und sich unter der Lupe oder schon mit blo- 

 fsen Augen als ein Aggregat von Krystallen erweist. 



Dennoch ist der hellgraue Niederschlag offenbar nichts an- 

 deres als metallisches Silber, denn streicht man ihn mit dem 

 Nagel oder Polirstah! auf Papier aus, so nimmt er den schönsten 

 Silberglanz an, und schaltet man ein so gebildetes Plättchen in 

 den galvanischen Strom ein, indem man die Spitzen zweier mit 

 der Kette verbundenen Drähte darauf setzt, so erweist es sich 

 als ein vortrefflicher Leiter. 



Es fragt sich nun wohl, was denn der schwarze Nieder- 

 schlag sei? Gewöhnlich wird derselbe für Silberhyd riir ge- 

 halten; ich habe indefs schon angeführt, dafs er, bei Ausschlufs 

 von Wasserstoffentwicklung gebildet, nicht die mindeste Gasblase 



*) Diese Zersetzung des Chlorsilbers liefert ein interessantes Bei- 

 spiel von elektrolytischer Wirkung des galvanischen Stroms auf eine un- 

 lösliche Substanz, indem sie bei frisch gefälltem noch feuchtem Chlorsilber 

 rasch und vollständig geschieht. Sie ist aber auch von praktischem Inter- f 

 esse, denn wenn es sich darum bandelt, reines Silber zum Behufe der Wie- 

 derauflösung zu gewinnen, möchte es kaum einen einfacheren Weg geben, p 

 als eben den galvanischen. Schon Fischer hat i. J. 1812 darauf aufmerk- 

 sam gemacht (Gilbert's Ann. Bd. 42, S. 90), nur ist das von ihm angegebene J0 

 Verfahren mangelhaft. Am besten verfährt man so, dafs man das noch I 

 feuchte Chlorsilber in einen Platintiegel oder Silberkessel schüttet, es darin m 

 mit verdünnter Schwefelsäure (I Thl. concentrirter und 9 Thl. Wasser) I 

 übergiefst, einen mit derselben Flüssigkeit gefüllten porösen Thoncylinder f 

 hineinstellt, und in diesen wiederum einen Cylinder oder eine Platte von 10 

 amalgamirtem Zink anbringt. Verbindet man nun das Zink durch einen I 

 Kupferdraht mit dem Platin oder Silber, so erfolgt die Reduction des Chlor 

 silbers mit Leichtigkeit, ohne dafs man es einmal umzurühren braucht. 



